(2)

(3) Für meine Eltern.

(4)

(5) Contents 1. Introduction 2. Theoretical Background 2.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Electrical and Thermal Conduction in Metals . . . . . . . . . . . . 2.3. Magnetism in Solid State Physics and Electronics . . . . . . . . . . 2.3.1. Stoner Wolfarth Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Magnetoresistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Spin Accumulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Non Local Spin Injection and Detection . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3. Derivation of the Diffusion Equation . . . . . . . . . . . . . 2.5.4. Interfacial Currents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.5. Spin Dependent Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Hanle Spin Precession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Spin Caloritronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Graphene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2. Band Structure of Graphene in the Tight Binding Approach 2.8.3. The Electric Field Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4. Mobility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. Spin Relaxation in Graphene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.2. Elliot-Yafet Spin Relaxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.3. D‘yakonov-Perel Spin Relaxation . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4. Comparison between EY and DP Mechanism . . . . . . . . . 2.9.5. Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.6. Further Mechanisms of Spin Relaxation in Graphene . . . .. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 5 5 7 7 8 9 12 12 12 14 15 16 18 20 23 23 23 26 29 30 30 31 32 33 34 34. 3. Experimental Techniques and Methods 37 3.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2. Fabrication and Characterization of Single Layer Graphene . . . . . . . 37 3.2.1. Mechanical Exfoliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. V.

(6) Contents 3.2.2. Optical Characterization and Raman Spectroscopy . . 3.2.3. AFM characterization . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Properties of Crosslinked PMMA . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Crosslinking PMMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Choosing the Stepsize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Choosing the Electron Beam Dose . . . . . . . . . . . . 3.3.4. Creating trenches in overexposed PMMA . . . . . . . . 3.3.5. Controlling the Height Profile of the Polymer Substrate 3.4. Fabrication and Engineering of Nanodevices . . . . . . . . . . 3.4.1. Advantages of Electron Beam Lithography . . . . . . . 3.4.2. Standard Electron Beam Lithography . . . . . . . . . . 3.4.3. Graphene spin valve devices . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4. Using Crosslinked PMMA as a substrate . . . . . . . . 3.4.5. Suspended Graphene Spin Valves . . . . . . . . . . . . 3.5. Measurement setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Experimental Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Four Point Measurements and the Electric Field Effect 3.5.3. Non Local Spin Valve Measurements . . . . . . . . . . 3.5.4. Hanle Measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.5. Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. On the Theory of Spin Dependent Tunneling 4.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Free Electron Tunneling . . . . . . . . . . 4.3. Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 39 41 41 42 44 46 46 48 48 50 50 52 53 55 55 56 57 59 59. . . . .. 61 61 63 67 69. 5. Electrical Detection of Spin Precession in freely-suspended Graphene Spin Valves 5.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Spin Injection in Graphene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Results and Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 71 71 73 77. 6. Enhanced Spin Accumulation in Graphene Spin 6.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Amorphous Carbon as Interface Material . . 6.4. Experimental Results and Discussion . . . . 6.5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79 79 79 81 83 87. VI. Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ..

(7) Contents 7. Spin Thermocouple and Giant Spin Accumulation in Single Layer Graphene 89 7.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7.2. General Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7.2.1. Context . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7.2.2. Graphene NLSV as Spin Thermocouple . . . . . . . . . . . . . . 91 7.3. Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 7.3.1. Device Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 7.3.2. Non Local IV Measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.3.3. Analysis of the Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7.3.4. Hot Carriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 7.4. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 8. Conclusions. 105. 9. Acknowledgements. 109. A. List of Publications. 113. B. Supplementary Material to Chapter 7 B.1. Numerical Simulation of the Temperature Profile B.2. Non Local and Thermoelectric Voltage . . . . . . B.3. Temperature obtained via Mott Relation . . . . . B.4. Spin Dependent Seebeck Coefficients . . . . . . .. 115 115 117 118 119. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. C. Recipes for the sample fabrication. 121. D. List of Abbreviations. 125. Bibliography. 125. VII.

(8)

(9) 1. Introduction Solid state physics and electronics are historically closely related. One could say that advances in solid state physics are a requirement for new developments in electronics. The invention of the transistor in 1947 is a prime example for that. Without the development of the band structure theory of solids, the experimental realization of the transistor would not have been possible. In retrospect, it is safe to say that few inventions of the 20th century have influenced our society so thoroughly to the present day. Throughout the last 50 years, progress in the semiconductor and information storage industry was mainly due to a miniaturization of the transistors and integrated circuits. However, nowadays the industry is facing a paradigm shift, as typical dimensions of the electronical components are approaching a limit where quantum mechanical effects start to play an important role. Therefore, alternatives to traditional electronics will become necessary in the future. Again, an understanding of elementary physics is a prerequisite for the engineering of novel nanotechnological devices based on completely new concepts. Two fields that could provide such alternatives are spintronics and graphene physics. Both are among the currently most active areas of solid state physics, which is expressed in the fact that in recent years, two nobel prizes have been awarded for discoveries in these fields. The numbers of publications concerning graphene is still exponentially increasing year after year, and also spintronics has seen a number of significant advances recently, which include effects such as the spin Hall effect or spin torque physics. The aim of this thesis is to investigate spin and heat currents in graphene. Besides graphene and spintronics, it is also related to spin caloritronics, which is another area enjoying rapid growth. While the search for new applications and technologies is important from a practical point of view, we hope to demonstrate that the work presented in this thesis constitutes a piece of research, which is justified in itself by shedding light on new and exciting physics. Spintronics In contrast to electronics, which relies solely on the charge of the electron, the idea of spintronics is to also use its spin in order to build micro- and nanotechnological devices with enhanced perfomance or novel functionalities.. 1.

(10) 1. Introduction Between 1971 and 1973, Tedrow and Meservey demonstrated that spin polarized electrons can exist outside of a ferromagnet [1, 2]. They used the Zeeman splitting of a superconductor to detect the spin polarization of a tunneling current inside of a Ferromagnet/Insulator/Superconductor (FM/I/SC) junction. Two years later, Jullière demonstrated that it was possible to use the exchange splitting of a second Ferromagnet instead of the Zeeman splitted superconductor, leading to the discovery of tunneling magnetoresistance (TMR) in FM/I/FM junctions [3]. Finally, over a decade later giant magneto resistance (GMR) was discovered in multi layered structures by Grünberg and Fert in two indepedent pieces of research [4, 5], winning them the Nobel prize in physics in 2007. Although closely related to TMR and GMR, the work presented in this thesis belongs to a second branch of research motivated by the Tedrow/Meservey experiments. Building on their pioneering work, Aronov and Pikus suggested in 1976 that it would be possible to create non equilibrium spin polarization in a non magnetic material by passing a current through a ferromagnet [6, 7]. Experimental evidence was first given by Johnson and Silsbee from 1985 on [8, 9, 10]. They experimentally demonstrated electrical spin injection using a non local geometry, which separates spin and charge currents. In 2001, Jedema et al. demonstrated electrical spin injection at room temperature using a similar structure as Johnson and Silsbee [11]. Due to advances in nanolithography methods, they had been able to reduce the size of their samples three orders of magnitude, increasing the non local voltages for the same amount. Following these experiments, a variety of spin related effects in solid state media has been discovered, such as the inverse spin Hall effect[12] or spin transfer torque[13, 14]. For a more detailed explanation of these fascinating phenomena, the reader is referred to ref. [15], which is a comprehensive review of spintronics and its applications, while the evolution of local techniques is described in detail in ref. [16]. Graphene Graphene, a two dimensional system of carbon in a honeycomb lattice is one of the most promising materials for electronics, but also spintronics. The theoretical properties of graphene have been studied as early as 1947 [17]. However, until the seminal paper of Novoselov, Geim et al. in 2004 [18], experimental studies of graphene were scarce. Not only did they demonstrate that it was possible to obtain graphene by peeling off single layers from a bulk of graphite by simple Scotch tape, they did also show that those layers are visible in an optical microscope due to an interference effect with the substrate, which made the study of graphene straightforward and widely available. This contributed to the exponential increase in graphene related research activity. Geim and Novoselov were awarded with the Nobel prize in physics in 2010. Graphene offers unique and exciting physics to study. Moreover, it exhibits superior material properties, such as electric and thermal conductivity, mechanical flexibility or. 2.

(11) ultra-high electronic mobilities. These properties make it a potential building block of the next disruptive technology [19], and initially many efforts were put into realizing graphene based transistors, in order to replace Silicon as the abundant electronic material. However, the likelihood of this seem increasingly small. Instead, new applications for graphene are sought for, which exploit its excellent material qualities. The spin injection measurements presented throughout this thesis underline the potential of graphene in the context of spintronics, but also the complexity and broad physical effects that can be studied with this material, such as novel ways to control the electronic spin. Charge transport studies have benefited considerably of the fabrication of freely suspended devices, which allow for the investigation of graphene undisturbed by the substrate. Similar benefits can be expected in the context of spin transport studies, and in order to gain insight into the relationship between mobility and spin relaxation lenght, we have developed a method to fabricate freely suspended graphene spin valves, which we present in chapter 5. Moreover, we have demonstrated that the spin injection efficiency in graphene can be greatly enhanced by the deposition of a thin layer of amorphous carbon at the FM/graphene interface. These results are presented in chapter 6. For further reading, ref. [20] discusses the electronic properties of graphene, ref. [21] the experimental ones, while the search for applications is summarized in ref. [19]. A review of spintronics in graphene is ref. [22]. Spin Caloritronics The field of spin caloritronics is relatively new. It came to attention due to a renewed interest in classical thermoelectrical effects known and studied since the 1800s, such as the Seebeck effect. In spin caloritronics, spin dependent versions of these classical effects are investigated on a mesoscopic scale. Massive interest in the interplay between heat and spin currents has been triggered by the observation of the so-called spin Seebeck effect in 2008 [23]. This motivated the exploration of similar and related effects, such as the spin-dependent Seebeck effect, or the magneto Seebeck effect, the spin dependent Peltier effect [24]. Our own group has contributed to the topic with the experimental realization of a magnon-drag thermopile [25]. It is intriguing to explore the possibility of spin caloritronics in graphene. Considerable efforts have been taken in order to investigate the thermal properties of graphene, such as thermal conductivity [26] or its Seebeck coefficient [27]. As we demonstrate in chapter 7, the interplay of spin and heat currents in graphene allows for the realization of novel devices which we descibe as a spin thermocouple. An excellent review of spin caloritronics is ref. [24], while the thermal properties of graphene are summarized in ref. [28]. Contents of this thesis. 3.

(12) 1. Introduction. The structure of this thesis is as follows: • In chapter 2, we introduce basic theoretical concepts required for the interpretation of the experiments presented throughout this thesis. We focus on spin injection into non magnetic materials, discussing topics such as spin accumulation or the phenomenological model of spin injection. These concepts can easily be applied to spin injection into graphene. We conclude the chapter with a discussion of spin relaxation in graphene. • In chapter 3, we describe the fabrication process of our devices, including a detailed description of the mechanical exfoliation of graphene as well as the characterization of crosslinked PMMA. We further discuss the different processes used for the device fabrication and explain basic measurement configurations as well as the equipment used during fabrication and measurements. • Chapter 4 consists of a theoretical study of the spin polarization of electrons tunneling between ferro- and non magnetic material. The model allows us to study electronic tunneling more thoroughly, and to introduce basic concepts regarding spin dependent electronic transport. • In chapter 5, we demonstrate succesful electrical spin injection into freely suspended graphene spin valves. These devices are fabricated using an acid free method developed in the context of this thesis, where we use crosslinked PMMA in order to suspend the graphene flake. Moreover, we demonstrate Hanle spin precession in our devices, yielding a spin relaxation length of approx. 1.8 µm. These results have been published in Small. • In chapter 6 we discuss how we obtain enhanced non local voltages in our spin valve devices by an additional step during the fabrication process. The results of this chapter have been published in Applied Physics Letters. • In chapter 7 we present measurements of giant spin accumulation in graphene. This is due to the enhanced signal in the non local spin valves and a further enhancement due to a second order contribution of the bias current. We show that at the Dirac point of graphene, the device can be seen as a spin thermocouple, where the two arms are formed by the spin channels. These results are currently in preparation for submission to a scientific journal. • The main results of this thesis are summarized in chapter 8. • Supplementary material regarding chapter 7, recipes for the device fabrication, as well as a list of publications and a list of abbreviations are given in the appendix.. 4.

(13) 2. Theoretical Background 2.1. Introduction The experimental work presented in this thesis is related to several areas of currently active research in solid state physics, such as spintronics, spin caloritronics and graphene. Therefore, this theorectical chapter has to cover a wide range of different topics. The aim of this chapter is to introduce basic principles of each topic, providing a basis for the understanding of the work presented in the later sections of this thesis. The layout of this chapter is as follows: We start with a brief introduction to the classic theory of electronic and thermal conduction in metals, including a description of the Seebeck effect (section 2.2). Then, we discuss the theory of magnetism in solid state physics, especially the Stoner Wolfarth model of ferromagnetism, the two-current model of Mott and magnetoresistance (section 2.3). Then, we introduce the concept of spin accumulation in non magnetic materials (section 2.4). We also present a detailed description of the standard model of spin injection into non magnetic materials (section 2.5), and introduce Hanle spin precession (section 2.6). We then give a basic introduction to the newly emerging field of spin caloritronics (section 2.7). Here, we make the attempt to show the formal similarity between the different types of transport, be it charge, heat or spin current. Finally, we discuss basic properties of graphene such as the electronic band structure and the electric field effect (section 2.8). An introduction to spin relaxation in graphene concludes the chapter (section 2.9).. 2.2. Electrical and Thermal Conduction in Metals Electrical and thermal transport in metals can be understood within a semi-classical model similar to the kinetic gas theory, the Drude model [29, 30, 31]. According to this model, conduction is mediated by scattering events between the valence electrons and the ions of the metals. This defines the mean free path of the electrons λe as well as the mean free time τe between scattering events. ~ by Ohm´s rule The DC conductivity σ of a metal is related to the electric field E ~ ~ ~ [32] jc = σ E, where jc the charge current density. The index c stands for charge.. 5.

(14) 2. Theoretical Background ~ = −∇V , it can be written as Using the electrical potential V and E ~jc = −σ∇V. (2.1). Hence, a charge current within a metal is caused by a gradient in an electrical potential. In a similar way, a heat current within a metal is caused by a gradient in temperature, as expressed by Fourier´s rule ~jh = −κ∇T. (2.2). Here, the index h stands for heat, while κ is the thermal conductivity and ∇T a gradient in temperature. The similarity between the two types of conduction is illustrated in Fig. 2.1 (a) and (b), while we introduce the spin current, shown in (c), in section 2.4. All types of conduction are examples of diffusive transport. As heat and charge currents in metals are both dominated by the electrons, an interplay between the two types of conduction exists. It manifests itself in thermoelectric effects such as the Seebeck effect, which is highly important for the understanding of the measurements presented in chapter 7. If a temperature gradient is applied to a metal bar, as shown in Fig. 2.1 (b), electrons travel from the hot to the cold end of the rod. The resulting thermoelectric field builds up until it compensates for the thermal gradient. This is the Seebeck effect, which can be written as ~ = −S∇T E. Figure 2.1.: Conduction of (a) charge, (b) heat and (c) spin currents in metals. (2.3). Here, S is the Seebeck coefficient of the material. It can be expressed as [33] S=−. π 2 kB2 T 1 ∂σ |E=EF 3|e| σ ∂E. (2.4). Equation 2.4 is the so-called Mott relation or Mott formula of the Seebeck coefficient. For systems such as graphene, where the Fermi energy EF can be tuned by applying a gate voltage Vg over a capacitance Cg , S can be written as [27] S=−. 6. π 2 kB2 T 1 ∂σ ∂Vg |E=EF 3|e| σ ∂Vg ∂E. (2.5).

(15) 2.3. Magnetism in Solid State Physics and Electronics where ∂Vg = ∂EF. s. |e| 2 Cg π ~vF. q. |∆Vg |. (2.6). with the Fermi velocity vF and ∆Vg = Vg − VD . VD is the Dirac point of graphene. A detailed description of graphene is given in section 2.8. The interplay between charge, heat and also spin currents has recently received renewed attention by the solid state physics community. The field is labeled Spin Caloritronics [24], which is treated in section 2.7.. 2.3. Magnetism in Solid State Physics and Electronics 2.3.1. Stoner Wolfarth Model Many electronical properties of solid state materials can be explainded using a band structure model [29]. These bands can be derived from the atomic configuration of the crystal lattice of the material. Similarly, also ferromagnetism can be understood using a band structure model, the Stoner Wolfarth model of ferromagnetism [34]. Within this model, the d band of the 3d transition metals Ni, Co and Fe is split into two spin subbands.. Figure 2.2.: (a) Ideal Stoner FM with one filled subband (b) Stoner FM with two partially filled subbands (c) Nonmagnetic material with two equally filled subbands The densities of states (DOS) of an ideal Stoner Ferromagnet (FM) are shown in Fig. 2.2 (a). We label the majority spins as spin down and the minority as spin up, without loss of generality. The bottom of their bands are shifted in respect to each. 7.

(16) 2. Theoretical Background other by Eex . The spin down band is completely filled, as it lies below the Fermi energy. This implies that the spin polarization P of such a material is 100 %. Ferromagnetic alloys have been developed, which act as ideal Stoner FMs, e.g. the oxide La0.6 Sr0.33 MnO3 (LSMO) [35] or Heusler alloys such as NiMnSb [36]. However, in most ferromagnetic materials, the spin bandstructure consists of two partially filled subbands, as shown in Fig. 2.2 (b). Finally, a sketch of a nonmagnetic material (NM) is shown in Fig. 2.2 (c). Here, the electronic properties are dominated by the s electrons, while there is no imbalance between the two spin subbands and the spin polarization is zero. Considering the electrical currents in such materials, we make use of the two-current model of Mott [37, 38]: We assume that the propability of spin-flips during scattering events is negligible. This means that electrons of different types of spin do not mix during scattering processes, i.e. during electrical or thermal conduction. The conductivity σ of a given material can therefore be expressed as a sum of two independent channels for spin up and spin down, σ = σ↑ + σ↓ . The electrical current in an ideal Stoner FM is completely spin polarized, as only spin up particles can participate in the conduction process. If the two subbands are partially filled, as shown in Fig. 2.2 (b), both subbands contribute to electrical conduction.. 2.3.2. Magnetoresistance A change in the electrical resistance of a material by applying a magnetic field is referred to as magnetoresistance (MR). There are different kinds of MR, but for the spin valve measurements, introduced in section 2.5, anisotropic magnetoresistance is especially important, as it might occur as spurious effect. We further introduce tunnel magnetoresistance, as an example of a (local) spin valve structure. Anisotropic Magnetoresistance (AMR) In 1857, Lord Kelvin discovered that the electrical resitivity of a ferromagnetic strip changes depending on the angle between the magnetization and the direction of the current [39]. AMR is a band structure effect, and the difference between perpendicular and parallel resistivities ρk and ρ⊥ can be derived as ρk − ρ⊥ = ∆ρ cos2 (θ) (2.7) where θ is the angle between current and magnetization of the FM. Tunneling Magnetoresistance (TMR) In contrast to AMR, which can be observed in a single FM, TMR occurs in FM/I/FM junctions, where I stands for an insulator. Applying a bias voltage between the two ferromagnets leads to a tunneling current via the insulating layer which depends on the relative orientation of the. 8.

(17) 2.4. Spin Accumulation magnetizations of the FMs. TMR is historically defined as [3] T M R :=. R↑↓ − R ↑↑ R↑↑. (2.8). where R↑↓ stands for the anti parallel (AP) alignment of the ferromagnet and R↑↑ for the parallel (P) alignment. A graphical representation of TMR is shown in Fig. 2.3. As indicated by the arrows, tunneling takes place only between equal types of spin. For parallel (P) alignment, there is the same amount of spin up and spin down states available at the Fermi energy (Fig. 2.3 (a)). In case of anti parallel (AP) alignment of the FMs, as depicted in Fig. 2.3 the majority spins tunneling out of FM1 have few states available at the Fermi energy in FM2 to tunnel to. For the minority spin, there are many states available to tunnel to, but few electrons in FM1 at the Fermi energy. Therefore, the resistance of the junction is higher in the anti parallel case.. Figure 2.3.: Graphical representation of TMR TMR based devices are examples of so-called spin valve structures. A spin valve is a device consisting of at least two ferromagnetic layers, whose resistance changes by changing the relative magnetization between the layers. Moreover, this orientation is preserved even if the power supply is switched off.. 2.4. Spin Accumulation In order to investigate magnetic phenomena such as GMR and TMR, there are many advantages in using non local devices, where spin and charge current are separated.. 9.

(18) 2. Theoretical Background A detailed theoretical description of such systems is given in section 2.5. Here, we introduce the main concepts of electrical spin injection into non magnetic materials. Especially, we demonstrate that an electrical current via a FM/NM interface is a source of spin current [8].. Figure 2.4.: Electrochemical potentials near an FM/NM interface There is an important consequence of the Stoner model of FM in combination with the two-current model of Mott. When an electrical current flows from a FM into an NM, the distribution of the current over spin up and spin down has to change [40]. This follows from the fact that in the NM the two spin subbands are equal, thus also the number n↑,↓ of spins of a given state as well as the conductivities σ↑,↓ for spin up and spin down electrons. In contrast, there is an imbalance in the FM, meaning that n↑ 6= n↓ and σ↑ 6= σ↓ . As the total number of electrons is conserved, this results in a redistribution of spin up and spin down electrons. We consider a system as schematically shown in Fig. 2.4. An electrical current ~j flows via a rod consisting of an NM and an FM. We choose the lateral dimensions of the system to be small, so that we can treat it as one-dimensional. The direction of the current is the x axis, with the FM/NM interface at x = 0. The charge current density is given by ~jc = ~j↑ + ~j↓ and the spin current density by ~js = ~j↑ − ~j↓ . In the same way, the electrochemical potentials are given by µ = µ↑ + µ↓ and µs = µ↑ − µ↓ . In the following, we use the index N to indicate parameters of the NM, and F for those of the FM, as well as ↑, ↓ for spin up and down. In this system, the gradient of the electrochemical potential in the direction of the. 10.

(19) 2.4. Spin Accumulation current is given by [40] ∂x µ↑,↓ = −(e/σ↑,↓ )j↑,↓ . It follows that in the NM ~js = − σN ∇µs e. (2.9). where we wrote ∂x as ∇ in order to stress the formal analogy to Eqs. 2.1 and 2.2 for charge and heat currents. The three types of transport are shown in Fig. 2.1. Independently of the nature of the current, all are linear responses to a gradient in the a potential. Like charge and heat, spin transport is of diffusive nature and in steady state the diffusion equation for the potential difference is given by [40] µs = τsf D∂x2 µs. (2.10). where D is the the diffusion constant of the material and τsf the spin relaxation time: If the source of spins is switched off at a given time, then the excess of one type of spins would decay exponetially with τsf . It becomes clear from Eq. 2.10 that the spin splitting of the electrochemical potential also decays exponentially with x, i.e. away from the FM/NM interface: µs ∝ µ(x = 0)e−λsf /x (2.11) The splitting is the largest at the interface, while far away, µ↑ = µ↓ has to be valid for both materials. This is a so-called spin accumulation close to the interface. The characteristic length scale over which µs decays is the spin relaxation lenght λsf and from Eq. 2.10 follows that p (2.12) λsf = τsf D The electrochemical potentials µ↑ and µ↓ within both materials are schematically shown in Fig. 2.4. Note that for most FMs, λsf is of the order of a few nm, while in NM it can be hundreds of nm or even µm.. Figure 2.5.: Spin injection and detection between idealized Stoner FM and NM (a) Injection (b) Detection, parallel (c) Detection, anti parallel Using the bandstructure model introduced in section 2.3.1, we can illustrate electrical spin injection as shown in Fig. 2.5 (a) [9, 10]. We assume the FM to act as an ideal Stoner FM, with only one spin subband partially filled. Spin up electrons are. 11.

(20) 2. Theoretical Background injected into the NM, creating an imbalance between the chemical potentials of spin up and spin down, which is the spin accumulation µs . In order to detect the spin accumulation, a second FM is required. In Fig. 2.5 (b) and (c), we show a NM on the left hand side, which exhibits a spin accumulation µs . Electrons traveling from the NM into the FM are spin polarized. In Fig. 2.5 (b), the detector FM is polarized in the same way as the current, while in (c), the polarization of the detector is opposite. These configuration are referred to as parallel (P) and anti parallel (AP). In the parallel case, the Fermi energy of the spin up electrons in the FM aligns with the Fermi level of the spin up electrons in NM. In the antiparallel case, the spin down Fermi levels align. Therefore, a voltage V can be detected between NM and FM, which is proportional to µs /2e.. 2.5. Non Local Spin Injection and Detection 2.5.1. Motivation We have shown in the previous sections that a current flowing via a FM/NM interface creates a spin accumulation close to the interface. This spin accumulation results in a voltage between FM and NM, which is related to the change in electrochemical potential. When trying to measure such spin accumulation however, it is beneficial to use a non local detection scheme, as otherwise the effect of the magnetoresistance is masked by the conventional electrical resistance of such a device, which is orders of magnitude bigger. Also, the use of a non local setup allows for the elimination of spurius effects such as AMR. In the following we give a detailed derivation of the non local voltages as a function of the system parameters. Especially, we show that there are different regimes depending on the contact resistance between NM and FM. In actual devices these regimes are given by the type of contact, being either transparent, low resistance contacts, or tunnel, high resistance contacts. The derivation is based closely on [41] and [42].. 2.5.2. System In order to obtain a general description of non local spin injection into nonmagnetic materials, we consider the system shown in Fig. 2.6. It consists of two ferromagnets on top of a nonmagnetic material, forming two FM/NM junctions. The FMs have the same width wF and height dF and the nonmagnetic material wN and dN . The center-to-center distance of the FMs is labeled L. A bias current is applied to the left hand FM/NM junction, so that a charge current flows only in the left hand part of the nonmagnetic material, while a voltage VNL is detected non locally between the NM and the second FM. This voltage is due to the spin accumulation close to the FM/NM interface. The model system corresponds well to the experimental situation.. 12.

(21) 2.5. Non Local Spin Injection and Detection. Figure 2.6.: Schematic diagram of a non local spin valve. As we have shown in section 2.2, the conductivity of a given material can be calculated by considering the current flowing via a cross section of the material. Here, the situation is slightly more complicated, as there are two cross sections to consider, as shown in Fig. 2.7: The first one, labeled AJ , is the interface between the left ferromagnet and the nonmagnetic material, where the charge current passes through (thus the index J). This is the source of the spin current we are interested in. The second one is the cross section of the non magnetic material AN , where named spin current flows. Therefore AJ = wF × wN , AN = wN × dN (2.13) In the following derivation we make repeated use of the continuity equations for spin and charge currents passing through these cross sections. It is straightforward to obtain a model for spin transport in the system when using the two-current model of Mott. In the ferromagnet, the material parameters are spin dependent: n 7→ n↑ , n↓ , µ 7→ µ↑ , µ↓ , σ 7→ σ↑ , σ↓ , D 7→ D↑ , D↓ (2.14) Here, n is the density of carriers of a given spin type, µ the electrochemical potential, σ conductivity and D diffusion constant of the material. In nonmagnetic materials the parameters are spin independent. For instance for σ: σN,↑ = σN,↓ = 21 σN . It is also important to keep in mind that the material parameters are discontinous at the interface : σN 6= σF,↑ 6= σF,↓ .. 13.

(22) 2. Theoretical Background. Figure 2.7.: Sketch of the current flow from Ferromagnet to non magnetic metal (via AJ ) and through it (via AN ). 2.5.3. Derivation of the Diffusion Equation In the following, we derive an expression for the non local voltage detected at the right side of our system. First, we write down the continuity equations for spin and charge, which have to be conserved in the process. These equations read: ∇~jc = ∇(~j↑ + ~j↓ ) = 0 ∇~js = ∇(~j↑ − ~j↓ ) = −eδn↑ /τ↑↓ + eδn↓ /τ↓↑. (2.15) (2.16). Equation 2.15 is the continuity equation for charge ∇~jc + ρ˙c = 0, where we already demanded a steady state situation: ρ̇ = 0. In equation 2.16, δn↑,↓ is the deviation from equilibrium of carrier densities n↑,↓ , while τ↑↓ (τ↓↑ ) is the characteristic time for spin flips from state ↑ (↓) to ↓ (↑). Therefore, eq. 2.16 accounts for the change in carrier density ni due to spin flips. We demand detailed balancing [42] between these events, meaning that n↓ n↑ = (2.17) τ↑↓ τ↓↑ The current densitity in the nonmagnetic material ~j↑,↓ can be written within the two current model as [41] ~j↑,↓ = −σ↑,↓ ∇V − eD∇δn↑,↓. (2.18). Here, the first term is the spin dependent equivalent to eq. 2.1, while the second one accounts for diffusion of spins due to the deviation δn↑,↓ from equilibrium of the spin. 14.

(23) 2.5. Non Local Spin Injection and Detection population. In a nonmagnetic material without external source of spin polarization, these populations are in equilibrium and eq. 2.18 becomes Ohm´s rule, eq. 2.1. Next, we use the Einstein relation between σ and n σ↑,↓ = e2 n↑,↓ D. (2.19). and note that δn↑,↓ = n↑,↓ δE↑,↓ [41]. It is therefore possible to use the energy E instead of carrier density n as variable. We further define the electrochemical potential for each spin sub band: µ↑,↓ = E↑,↓ + eV (2.20) where we use the bias voltage V . With these definitions, it is possible to write eq. 2.18 as ~j↑,↓ = −(σ↑,↓ /e)∇µ↑,↓ (2.21) It follows for a spin current in nonmagnetic material ~js = − σN ∇µs e. (2.22). This is the same result as Eq. 2.9. By using the continuity equations for charge and spin, Eq. 2.15 and 2.16, as well as detailed balancing, eq. 2.17, in eq. 2.21, we obtain the spin diffusion equations [40] ∇2 (σ↑ µ↑ + σ↓ µ↓ ) = 0. (2.23). ∇2 (µ↑ − µ↓ ) = λ−2 (2.24) sf (µ↑ − µ↓ ) √ −1 −1 + τ↓↑ ) and Equation 2.24 is equivalent to 2.10, as λsf = Dτsf , where τsf−1 = 12 (τ↑↓ −1 −1 −1 D = (n↑ D↓ + n↓ D↑ )/(n↑ + n↓ ). Furthermore, here and in the following λsf = λN and τsf = τN .. 2.5.4. Interfacial Currents In order to find solutions for µ↑ and µ↓ that satisfy eq. 2.23 and 2.24, one can write the interfacial currents (for the interface at z = 0) as ↑,↓ ↑,↓ Ii↑,↓ = (G↑,↓ i /e)(µF |z=0 − µN |z=0 ) for i = 1, 2. (2.25). where Gi is the interface conductance, Gi = G↑i + G↓i = Ri−1 . This allows us to take into account different regimes of the interface: In the transparent regime, Gi → ∞, the electrochemical potential are continous at the interface, while for the tunneling regime, Gi is small. The interfacial charge and spin currents are given by Iic = Ii↑ + Ii↓ and Iis = Ii↑ − Ii↓ .. 15.

(24) 2. Theoretical Background In NM, the electrochemical potential only changes in the x direction (wN , dN λN ). Therefore, µN can be written as µ↑,↓ N = µ̄N ± δµN. (2.26). Here, the first terms describes the effect of the bias and the second one the spin dependent shift of the electrochemical potential due to the ferromagnetic electrodes. The effect of the bias can be written as eI x, σN = 0,. µ̄N =. x<0. (2.27). x>0. which takes into account the layout of the system: The bias is applied only to the left hand side ferromagnet. The second term of eq. 2.26 can be written as |x|. δµN = a1 e. −λ. sf. −. + a2 e. |x−L| λsf. (2.28). for the spin injection at x = 0 by FM1 as well as a feedback term at x = L due to FM2. The spin current ~js flows from left to right according to eq. 2.21. This means ~js = −( σN )∇δµN e σ N ⇒ ~js = ( )(δµN ) eλsf. The continuity of the spin current at each junction yields IiS = 2. σ N AN ai eλN. (2.29). Using similar consideration, an expression for the interfacial currents in the FMs can be derived as well.. 2.5.5. Spin Dependent Voltage In order to give an expression for the spin dependent, nonlocal voltage detected at FM2, we introduce the following abbreviations: The spin resistances of NM and the FM are given by RN = ρN λN /AN respectively RF = ρF λF /AF . The interfacial current −1 polarization is given by PJ = G↑i − G↓i /Gi . Finally, the resistivities are ρN = σN and ρF = σF−1 .. 16.

(25) 2.5. Non Local Spin Injection and Detection Using these definitions, the nonlocal voltage V2 detected at FM2 divided by the injected current at FM1 can be written as [41] . 2 Q. V2 /I = ±2RN e. N 1−PJ2. i=1. −L/λN 2 Q. R. PJ R i. R. R. 1+. i=1. 2R i. N 1−PJ2. +. RF RN 1−p2F. pF. +. 2 RF. N 1−p2F. (2.30). −. e−2l/λN. The + and - signs correspond to parallel and antiparallel alignment of the magnetizations of FM1 and FM2. Experimentally, the detected voltage change due to the spin accumulation is (2.31) ∆VNL = 2|V2 | = V2P − V2AP or in terms of the transresistance ∆RNL = ∆VNL /I. The spin accumulation therefore depends on the ratios RF /RN and Ri /RN , where the Ri are the contact resistances of the interfaces. RF /RN is known as the resistance mismatch. It is possible to classify a system depending on the resistance mismatch, which is determined by the type of contact 1. Transparent contacts, R1 , R2 RF In this case only one term in the products of eq. 2.30 contributes, pF (RF /RN )/(1− p2F ). Therefore, we can write the spin dependent signal ∆RNL as. ∆RNL. 4p2F RN = (1 − p2F )2. . RF RN. 2. e−L/λN 1 − e−2L/λN. (2.32). 2. Tunneling contacts, R1 , R2 RN Here, eq. 2.30 becomes ∆RNL = PJ2 RN e−L/λN. (2.33). Using the definition of RN and ρN , we can write this as ∆RNL =. PJ2 λN −L/λN e σN AN. (2.34). It can be seen from eq. 2.32 and 2.34 that in case of transparent contacts, ∆RNL scales with σN while for tunneling contacts, it scales with 1/σN . It also becomes apparent that in case of transparent contacts, ∆RNL is proportional to (RF /RN )2 , while for tunneling contacts, the resistance mismatch is removed. Since (RF /RN ) is typically small, e.g. 0.01 in [11], the maximum spin signal can be achieved by using tunneling barriers as interfaces between NM and FM.. 17.

(26) 2. Theoretical Background. Figure 2.8.: Schematic representation of a non local spin valve measurement In Fig. 2.8, we show a schematical representation of a non local spin valve measurement. At first we consider the black trace in Fig. 2.8: Starting at high negative magnetic fields both FMs point up (↑↑), in direction of the field. This alignment does not change for negative magnetic fields. After crossing zero, the magnetic field points into the direction opposite of the magnetizations of the FMs. The ferromagnetic electrode with the lower coercive field switches first, creating an anti parallel alignment of the FMs (↑↓). The value of the non local voltage VNL switches as well. For ideal devices, the values of VNL for P and AP alignment are symmetric around zero and the magnitude ∆VNL is given by eq. 2.31. Further increasing the external field leads to the switching of the second FM, creating P alignment again, but opposite in respect to the start of the measurement (↓↓). Sweeping the field back in the opposite direction, a measurement of VNL results in a curve such as the red one in Fig. 2.8, which exhibits the same physics for opposite magnetic fields, due to the hysteresis of the FMs.. 2.6. Hanle Spin Precession In section 2.5, we consider a system where the external magnetic field lies in the plane of the ferromagnetic electrodes of the spin valve devices. The non local voltage we detect in these systems depends on the relative alignments of the magnetizations of the FMs. But what happens to this voltage when the magnetic field is tilted out of plane, perpendicular to the magnetization of the ferromagnets, as shown in Fig. 2.9 (a)? In the following, we show that this results in a precession of the injected spins around the external field. This is the Hanle effect, which originally described a magnetic resonance phenomenom in gases [43]. We consider a system with tunneling contacts, meaning that Eq. 2.34 is valid. In. 18.

(27) 2.6. Hanle Spin Precession combination with the Einstein relation, Eq. 2.19, we can write the voltage V2 detected at FM2 as 1 P 2 λN (−L/λN ) e V2 = I 2 σ N AN 1 P 2 λN (−L/λN ) = I 2 e 2 e N DA. (2.35). where λN = λsf of the non magnetic material. Now, the perpendicular field induces a coherent precession of the spins injected by FM1 with the Larmor frequency, which is determined by the external magnetic field: Ω = γB⊥ =. gµB B⊥ ~. (2.36). Here, g is the electronic g-factor, µB is the Bohr magneton and ~ is the reduced Planck´s constant. At FM2, only the component parallel to the magnetization results in a measurable voltage, i.e. the projection of the magnetization of the spins to the axis of FM2. The detected voltage V2 is therefore proportional to cos(Ωt).. Figure 2.9.: Hanle spin precession (a) NLSV in a perpendicular magnetic field. The magnetization of the FMs can be P or AP, as indicated by the white arrows. Spins injected into the NM precess around the external field (b) Normalized non local voltage as a function of the perpendicular field as given by Eq. 2.39 Furthermore, the diffusive nature of the electronic conduction has an effect on the detected voltage as well. There are many possible paths with different lengths for the diffusion of the electrons, which leads to a distribution in diffusion times. This corresponds to a distribution in precession angles Ωt at FM2 given by [44] f (t) = √. 1 2 e(−L /4Dt) 4πDt. (2.37). 19.

(28) 2. Theoretical Background Additionally, we have to take into account the possibility of spin flips during the diffusion time t, which decays exponentially with τsf . As these three contributions depend on t, one has to integrate over all possible times in order to get the total contribution of the precession to the spin dependent voltage [42] Z ∞ P2 dt cos(Ωt)f (t)e(−t/τsf ) (2.38) V2 (B⊥ ) = ±I 2 e N AN 0 Finally, for large perpendicular magnetic fields B⊥ , the magnetization of the ferromagnetic electrodes tilts out of the plane of the substrate with an angle θ. This effect has to be included in the calculation of the spin dependent voltage [44]: V2 (B⊥ , θ) = V2 (B⊥ ) cos2 (θ) + |V2 (B⊥ = 0)| sin2 (θ). (2.39). An example is shown in Fig. 2.9 (b). By fitting the experimental data to Eq. 2.39, it is possible to extract values for λsf , τsf , D and therefore also P .. 2.7. Spin Caloritronics In section 2.2, we introduce charge and heat current as well as the Seebeck effect as an example for the interplay between the two. Together with the Peltier effect [34], which is the opposite of the Seebeck effect, these phenomena can be combined in the thermoelectric equations. The newly emerging field of Spin Caloritronics deals with spin dependent versions of these thermoelectric effects, such as the spin Seebeck effect (SSE) [23], or the spindependent Seebeck effect [45]. Our own group has contributed to the field with the experimental realization of a magnon-drag thermopile [25]. In this theoretical introduction, our aim is to demonstrate how charge, heat and also spin current are closely connected to each other. Further details regarding experimental advances can be found in chapter 7. In respect to section 2.2, we introduce additional indices in Eq. 2.1 and 2.2: ~jc0 = −σ∇V and ~jh0 = −κ∇T Using these definitions, we can write the charge current density in a given material as ~jc = σ(−∇V ) + σ(−S∇T ). (2.40). Here, the first term on the right hand side is given by Ohm´s rule (~jc0 ) and the second one by the Seebeck effect. Charge transport in a metal is due to a gradient in electrical potential or to a temperature gradient in the metal: ~jc = ~jc0 + ~jSeebeck The heat current density can be written as ~jq = Π(−σ∇V ) + (−κ∇T ). 20. (2.41).

(29) 2.7. Spin Caloritronics where Π is the Peltier coefficient of the material. The first term on the right hand side is given by the Peltier effect while the second one is Fourier´s rule. Similar to electrical conduction, heat transport in a metal is caused by gradient in temperature or electrical potential: ~jq = ~jP eltier + ~jq0 It is therefore possible to write charge and heat current as components of a vector and the coefficients as elements of a matrix, which operates on the gradients: ~jc 1 S ∇V (2.42) ~jq = −σ Π κ/σ ∇T The relation between spin and charge currents can be combined in the thermoelectric equations. By applying the two-current model introduced in section 2.3.1, the spin degree of freedom can be introduced into the theory in a similar way as in section 2.5. Recall that the current densities for majority and minority spin are given by ~j ↑ and ↓ ~j , so that ~jc = ~j ↑ +~j ↓ and ~js = ~j ↑ −~j ↓ . Also, as shown in section 2.5, ~js = −(σ/e)∇µs , where µs = µ↑ − µ↓ . Finally, we define µc = (µ↑ + µ↓ )/2, where µ↑,↓ = E↑,↓ + eV . As pointed out in section 2.5, the simple equations for charge, heat and spin current are formally equal. In each case, the current is a (linear) response to the generalized forces, which are the gradients. It is possible to express this result in an elegant way by defining a current vector [46] J~ = (~jc , ~js , ~jq ). (2.43). as well as a vector containing the generalized forces ∇X = (∇µc /e, ∇µs /e, ∇T ). (2.44). Charge, spin and heat current can therefore be written as J~ = L̃∇X. (2.45). Here, L̃ is a linear 3 × 3-matrix, whose elements can be obtained by demanding that Eq. 2.45 fulfills Ohm´s rule (Eq. 2.1), Fourier´s rule of heat conduction (Eq. 2.2), Eq. 2.9 for the spin current, as well as the Seebeck effect (Eq. 2.3) and its inverse, the Peltier effect. The latter two are connected via an Onsager relation, Π = T S. This allows for eliminating off diagonal elements of the matrix, while the simple equations for spin, heat and charge current determine the diagonal elements. One obtains [24] ~jc 1 P ST ∇µc /e ~js = −σ P 1 P 0 ST ∇µs /e (2.46) 0 2 ~jq ST P ST L0 T ∇T /T where P and P 0 are the spin polarizations of the conductivity and the differential polarization at the Fermi energy: P =. σ ↑ − σ↓ |E , σ ↑ + σ↓ F. P0 =. ∂ E σ↑ − ∂ E σ↓ |E ∂E σ↑ + ∂E σ↓ F. (2.47). 21.

(30) 2. Theoretical Background Equation 2.46 requires the Wiedemann-Franz-law to hold in order to be valid, so that L0 T = κ/σ, where L0 is the Lorentz number. In case of a nonmagnetic material, P = P 0 = ∇µs = 0 and Eq. 2.46 becomes Eq. 2.42. Finally, note that in the above discussion the charge current is understood as a sum of two independent spin channels, while this is not the case for the heat current. In principle the heat current has to be treated as a sum of spin up and down contributions as well, ~jq = ~jq↑ +~jq↓ . Consequently a spin heat current ~jsq = ~jq↑ − ~jq↓ can be expected. The absence of such a spin heat current can be justified by the assumption that there is no spin temperature gradient Ts = T ↑ − T ↓ [47].. 22.

(31) 2.8. Graphene. 2.8. Graphene 2.8.1. Introduction Throughout the following section, we introduce basic properties of graphene, such as the relativistic dispersion relation of the electrons and the electric field effect. Since the first succesful experimental observation of graphene in 2004 [18], these properties have been discussed multiple times. An excellent review can be found in [20]. However, since they are vital to the understanding of the work presented in the later chapters of this thesis, we shortly resume them here, before we discuss the topic of spin injection and detection in graphene in section 2.9.. 2.8.2. Band Structure of Graphene in the Tight Binding Approach Graphene is a two dimensional structure consisting of carbon. The atomic structure of carbon allows for several types of bonding, which results in many different atomic configurations. One example is amorphous carbon, another one diamond. Graphite is another example. Here, sp2 hybridization of the carbon atomic orbitals leads to strong bonds in a two-dimensional plane (we choose the xy plane, without loss of generality). In the third spatial direction, the atoms are coupled by van der Waals forces, resulting in much weaker bonds. Graphite can therefore be seen as a stack of twodimensional layers only weakly coupled in the third dimension. These twodimensional layers are graphene. Due to the interest in the properties of graphite, graphene has been studied theoretically from as early as 1947 [17]. The Brillouin zone (BZ) of graphene exhibits two points of special interest, the so~ K ~ 0 ) at the corners of the first BZ. Around these points, E(~k) called Dirac points (K, can be written as [20] E± (q) = ±vF |q| + O (q/K)2 (2.48) ~ . The Fermi velocity vF is of the order vF ≈ ~ + ~q, where |~q| K Here, ~k = K 1 × 106 m/s. The dispersion relation E(~k) is shown in Fig. 2.10 (a) as a function of k. As a function of kx , ky , E(~k) becomes a cone, as shown in Fig. 2.10 (b). These are the so-called Dirac cones. As in the case of semiconductors, the conduction in the upper band is mediated by electrons, while for the lower bands, the charge carriers are holes. Equation 2.48 is a linear dispersion relation between energy and momentum, E ∝ q. This is similar to the particles described by the Dirac equation, which combines quantum mechanics and special relativity. In fact, around the Dirac points the charge carriers can be described by an equation formally equivalent to the Dirac equation, only exchanging the speed of light by vF . Therefore, the conduction electrons in graphene can be seen as relativistic particles.. 23.

(32) 2. Theoretical Background. Figure 2.10.: Dispersion relation of graphene close to the Dirac points (a) in one dimension in k space (b) in two dimensions in k-space, forming the so-called Dirac cone In the following, we show how these properties of the band structure of graphene can be derived in an elementary way from its crystal lattice. The calculation is based on the tight-binding method, which is a method to calculate the bandstructure of a given materials based on a linear combination of its atomic orbitals [29]. Tight-binding calculations take into account that some of these orbitals might form non-negligible overlaps by introducing correction terms to the simple atomic picture. The crystal structure of graphene is a hexagonal honeycomb as shown in Fig. 2.11. It can be understood as a triangular lattice, where the unit cell consists of two atoms. The lattice vectors are given by [17] √ a a √ (2.49) ~a1 = (3, 3), ~a2 = (3, − 3) 2 2 where a = 1.42 Å is the lattice constant. It is also possible to understand the crystal structure of graphene as the superposition of two identical sublattices A and B, as indicated in Fig. 2.11. In order to understand electronic transport in graphene, we consider an electron ~ i on sublattice A. There are three nearest neighbors in the vicinity of siting at site R ~ i in a distance a, and six second nearest neighbors. It becomes clear that the nearest R neighbors belong to sublattice B and the second nearest neighbors to sublattice A. Disregarding higher order contributions, we can therefore describe the proces via a creator/annihilator algebra for both sublattices. ~ i of Be ai,σ an operator which annihilates an electron with spin σ =↑, ↓ on site R ~ i. sublattice A, and a∗i,σ an operator which creates an electron with spin σ on site R. 24.

(33) 2.8. Graphene. Figure 2.11.: The crystal structure of graphene forms a hexagonal honeycomb pattern with lattice constant a and lattice vectors a1 and a2 . The structure can also be seen as a triangular lattice with two atoms in per unit cell, resulting in sublattices A and B. We define bi,σ and b∗i,σ in an analog fashion for sublattice B. Using these definitions, the tight-binding Hamiltonian for hopping of electrons between nearest and second nearest neighbors takes the following form [20] H = −t. X. (a†σ,i bσ,j + aσ,i b†σ,j ) − t0. hi,ji,σ. |. X. (a†σ,i aσ,j + b∗σ,i bσ,j + H.c.). (2.50). hi,ji,σ. {z. hopping nearest neighbors. }. |. {z. hopping 2nd nearest neighbors. }. where we set ~ = 1 and H.c. is the Hermitian conjugate. The first term stands for the hopping of electrons to the nearest neighbors, while the second one accounts for the hopping to the second nearest neighbors. The parameters t and t0 are the related hopping energies. Here, t ≈ 2.8 eV [20], while t0 has recently been determined experimentally to t0 ≈ 0.3 eV [48]. The energy bands derived from the tight-binding Hamiltonian read [17] q E± = ± t 3 + f (~k) − t0 f (~k), where ! √ √ 3 3 f (~k) =2 cos( 3ky a) + 4 cos ky a cos kx a 2 2. (2.51). Here, the + sign refers to the upper and the - sign to the lower band. Now, we can obtain Eq. 2.48 by expanding the dispersion relation 2.51 around the Dirac points.. 25.

(34) 2. Theoretical Background. Figure 2.12.: Field effect in graphene for different substrates (a) Graphene sheet and p+ Si can be seen as two plates of a two dimensional capacitor (b) Graphene on top of serveral dielectrica, the insulating layers can be seen as capacitors in series. (c) Suspended graphene: Here, the second dielectric is vacuum. 2.8.3. The Electric Field Effect Carrier Density The electric field effect of graphene means that the charge carrier concentration of graphene can be tuned by applying an external field [18]. It is thus a tool to change properties such as conductivity and resistivity. Here, we show how the strenght of the electric field close to the graphene depends on the thickness and dielectric constant on which graphene is deposited. We consider the following cases, as shown in Fig. 2.12, the field effect for one or multiple dielectrica in series. 1. The electric field effect for one dielectric (Figure 2.12) (a) The graphene flake can be seen as one plate of a two dimensional capacitor. The p doped Si substrate serves as the second electrode, while the two are separated by the dielectric material SiO2 . For a capacitor it is valid [49] that C = Q/U , where Q = N · e is the charge of the graphene flake and U = VBG is the backgate voltage applied to the Si substrate. The capacitance C of a two dimensional capacitor is given by CDiel = (ε0 εr /d)A, where 0 is the dielectric constant, r the relative dielectric constant of the SiO2 , d the distance between the plates (the thickness of the SiO2 ) and A the area of the flake. Using n = N/A, we obtain for the carrier concentration of the graphene [18] n=. ε0 εr VBG de. (2.52). The carrier concentration depends linearly on the backgate voltage, and for a voltage VBG = 0 it follows that n = 0. Here, we assume that the Dirac point VD lies at zero backgate voltage. In experimentally fabricated graphene,. 26.

(35) 2.8. Graphene a shift is observed frequently and in the above formulas we have to substitute VBG 7→ VBG − VD . 2. Multiple dielectrica in series (Figure 2.12 (b), (c)) For the graphene devices, as shown in chapter 3.4.4 and 3.4.5, we have to extend the above formula in order to use it for different substrates. In both cases, an additional dielectric layer separates the p doped Si and the graphene. We can therefore see these systems, as shown in Fig. 2.12, as two capacitors in P series. The total capacitance of such a system is given by [49] 1/C = i 1/Ci . Therefore, Eq. 2.52 becomes n=. ε1 ε0 VBG e(d1 + d2 εε12 ). (2.53). In summary, in both cases the carrier density can be expresed as n = αVBG. (2.54). As shown, the parameter α depends on the geometry as well as on the material properties of the system. Gate Capacity The capacity Cg between gate and substrate is closely related to the factor α. The charge carrier concentration of a 2D capacitor is given by n · e = Cg · VBG . Since n = αVBG it immediately follows that Cg = e · α. (2.55). For instance, in case of non suspended samples, that means that Cg =. ε0 εr d. (2.56). For our devices, we obtain. Dielectrica. α [109 V−1 cm−2 ]. aF Cg [ µm 2]. 440 nm SiO2 285 nm SiO2 / 200 nm PMMA 285 nm SiO2 / 200 nm vacuum. 49 44,5 20. 78,5 71,2 32. 27.

(36) 2. Theoretical Background Seebeck coefficient As noted in section 2.2, the Mott relation of the Seebeck coefficent reads S=−. π 2 kB2 T 1 ∂σ ∂Vg |E=EF 3|e| σ ∂Vg ∂E. (2.57). where ∂Vg = ∂EF. s. |e| 2 Cg π ~vF. q. |∆Vg |. (2.58). with the Fermi velocity vF and ∆Vg = Vg − VD . Therefore, S can be written as S =−. 2 π 2 kB 3|e|. q. |e| 2 T Cg π ~vF. =A·. ·. p. ∂σ |∆Vg | σ1 ∂V g. p ∂σ |∆Vg | σ1 ∂V g. (2.59). where A is a parameter depending on the geometry and on the temperature of the sample. For our different types of sample we obtain. Dielectrica 440 nm SiO2 285 nm SiO2 / 200 nm PMMA 285 nm SiO2 / 200 nm vacuum. A at RT 564 ·10−6 578 ·10−6 1111 ·10−6. A at 77 K A at 4.2 K 145 ·10−6 7.9 ·10−6 149 ·10−6 8.1 ·10−6 285 ·10−6 15.6 ·10−6. Finally, the latter three expressions in eq. 2.59 can be obtained by measuring σ(VBG ) and numerically processing the data. Residual Carrier Concentration The carrier concentrations given by eq. 2.54 are calculated taking into account only the effect of the electric field and the nature of the graphene crystal. However, extrinsic sources such as impurities, adatoms or ripples in the graphene also contribute to the carrier concentration. This can be accounted for by expressing the total carrier concentration as [50] q ntot =. n20 + n(VBG )2. (2.60). For our devices, the residual carrier concentration is of the order of n0 = 1011 cm−2 , meaning that it can be mostly neglected. However, close to the Dirac point, the residual carrier concentration matters, as we show graphically in Fig. 2.13 Especially, when extracting the mobilities of the devices, it is important to take into account the extrinsic carrier concentration at the Dirac point as we show in the following section.. 28.

(37) 2.8. Graphene. Figure 2.13.: Comparision of the carrier densities according to formulas 2.52 and 2.60. The former formula neglects the finite carrier concentration n0 at the Dirac point.. 2.8.4. Mobility The mobility µ of the charge carriers is a quantity often used in semiconductor physics. It is a measure of how well the charge carrier move via a given material, closely related to the density of carriers and the conductivity. The conductivity can be written as σ = n · e · µ. For semiconductors, as well as for graphene, one has to include the contributions of electrons and holes [29] σ = e(ne µe + nh µh ), where ne and µe stands for the concentration and mobility of the electrons, and nh and µh for those of the holes. In general, we can express the mobility of the charge carriers as µ=. σ(VBG ) e n(VBG ). (2.61). Here, the conductivity of graphene is a quantity which can be obtained by transport measurements, while the carrier density can be calculated as described in the previous section. Various models have been developed in order to take into account the residual carrier concentration n0 [50, 51]. If n0 is neglected, µ is infinite at the Dirac point according to Eq. 2.61, which makes no sense physically. Therefore, we calculate the mobilities of our samples in two different ways. First, we use the standard formula 2.61. We then fit our data to a model [50], which delivers. 29.

(38) 2. Theoretical Background the residual carrier concentration n0 . Obviously, we have to disregard all values below n0 , as demonstrated graphically in Fig. 5.2. The model used for the fitting accounts for the effect of the finite intrinsic carrier concentration as well as the contact resistance RC [50]. The mobility is a constant fitting parameter within the model and the total resistance Rtot of a device measured in 4 point configuration is given by Rtot = RC +. 1 p 2 eµ n0 + n(VBG )2. (2.62). The constant mobilities extracted by the fitting correspond well with the values extracted by the standard formula close to n0 .. 2.9. Spin Relaxation in Graphene 2.9.1. Introduction The phenomenological model of spin injection and detection in metals, as described in section 2.5, is applicable to graphene with only minor modifications. These basically consist of substituting three-dimensional quantities by their two-dimensional counterparts. For example, the cross section of the non magnetic material AN is substituted by the width W of the graphene flake in Eq. 2.34. The equation then reads ∆RNL = ((PJ2 λN )/(σN W )) exp(−l/λN )). Here, the quantity σN is the two-dimensional conductivity of graphene and unlike for metals, σN = σN (VBG ). However, apart from these modifications, we can apply the model of spin injection and detection in non magnetic materials as developed in section 2.5. Here, we instead focus on the features of graphene that make it a promising candidate for applications in spintronics. To start with, graphene exhibits excellent electrical properties [20]. High mobilities and the ability to tune the charge carrier concentration allow for studies which are not possible in metals, where the carrier concentration can not be varied by an external gate. The fact that the conduction electrons behave as relativistic particles makes graphene an even more interesting physical system. Moreover, the band structure of graphene can be tuned by the introduction of adatams [52]. Finally, as a gapless semiconductor, graphene allows for fascinating experiments combining spin and charge, as we show in chapter 7. In the context of spintronics, it is important to note that Carbon is a relatively light material (Z = 6) and the spin-orbit interaction is low. The most frequent isotope, 12 C, has no nuclear spin an thus no hyperfine interaction. Therefore, long spin relaxation lengths of several µm can be expected. This is longer than in most metals, where λsf is of the order of tens or hundreds of nm [53]. In fact, first successful experiments. 30.

(39) 2.9. Spin Relaxation in Graphene. Figure 2.14.: Schematic representation of Elliot Yafet spin relaxation on spin injection in graphene have demonstrated λsf of the order of a few microns [54, 55, 56, 57]. These experiments have been carried out in relatively dirty systems with low mobilities or in multilayer graphene. Fueled by the experimental results, theorist have predicted λsf of the order of tens or hundreds of µm in clean, high mobility systems [58, 59]. These predictions are based on extrapolations of the ElliotYafet (EY) as well as by the D‘yakonov-Perel (DP) spin relaxation mechanism, which we introduce in the following.. 2.9.2. Elliot-Yafet Spin Relaxation The EY mechanism is schematically shown in Fig. 2.14. A conduction electron gets scattered several times while passing through a given material. There is a finite probability of a spin flip during scattering events, so the electron eventually changes its spin orientation. EY spin relaxation is often the dominant spin relaxation mechanism in metals, as this type of relaxation appears in systems where spin orbit coupling is present together with an inversion symmetry of the crystal lattice. The presence of the spin orbit interaction has an effect on the Bloch states of the material, which become linear combinations of up and down states, |↑i and |↓i. If the system exhibits inversion symmetry, they can be written as [60] ~. ψ~kn↑ (~r) = [a~kn (~r) |↑i + b~kn (~r) |↓i]eik·~r ~. ψ~kn↓ (~r) = [a∗−~kn (~r) |↓i + b∗−~kn (~r) |↑i]eik·~r. (2.63). where a and b are lattice vectors, given by the periodicity of the crystal. For |a| = 1 and |b| = 0, these wavefunctions become simply |↑i and |↓i, while for |a|, |b| 6= 0, the spin up and down states mix. In most cases however, |a| is close to one and |b| 1. 31.

(40) 2. Theoretical Background [15]. Pertubation theory delivers |b| ≈ ∆so /∆E 1, where ∆E is the difference in energy between a given state in one energy band and the nearest state in another band with the same momentum, and ∆so is the SO coupling between these two states. At high temperature, elastic scattering is mainly caused by phonons, while at low temperature, scattering with impurities is the dominant cause. Direct coupling of phonons with the spin up and down states have been studied and introduced to the model by Yafet [61]. The Elliot relation contains the scattering time τe , the spin flip time τsf and relates those to the shift of the electronic g-factor τe /τsf ≈ (∆g)2 . In the Born approximation, this can be estimated to τe /τsf ≈ b2 = (∆so /∆E)2 (2.64) Therefore, if the EY spin relaxation mechanism is the dominant one in a given material, the mean free time τe is proportional to the spin flip time τsf , τel ∝ τsf . It becomes clear that τsf depends inversely on the strength of the spin orbit interaction. In graphene, the SO interaction close to the Dirac point can be expressed as [58] ∆so = ∆curv + ∆ext. (2.65). Here, ∆curv is the SO interaction due to curvature of the graphene sheet and ∆ext the contribution due to external fields. The spins precess around the effective SO field with the the spin precession length lprec = 2πvF /∆so [59]. As the electrons traverse graphene, they weakly scatter off the ions. During these scattering events a certain amount of spin relaxes given by [59] ∆so /v √F kF . After N √ collisions, the amount equals N ∆so /vF kF . Dephasing occurs when N ∆so /vF kF = 2π. Since τsf = N · τe , we obtain τsfEY = τe. 4π 2 vF2 kF2 ∆2so. (2.66). vF kF ∆so. (2.67). and λEY sf ∼ λe. The last relation follows from the fact that λsf =. √. D · τsf and D = vF2 τ /2.. 2.9.3. D‘yakonov-Perel Spin Relaxation D´yakonov and Perel [62] have described a mechanism of spin relaxation in systems lacking inversion symmetry in their crystal lattice. There, states within the same band of the same momentum ~k, but with opposite spins are not degenerate, E~k↑ 6= E~k↓ . Therefore, these states are spin split. The effect on the spin orbit coupling can be. 32.

(41) 2.9. Spin Relaxation in Graphene. Figure 2.15.: Schematic representation of spin relaxation according to the D‘yakonovPerel mechanism ~ ~k) which depends in strength and direction described as an effective magnetic field B( on the wavevector ~k of the electrons. The DP mechanism is schematically shown in Fig. 2.15. The spins precess around B(~k). As the field depends on ~k, a distribution of electrons with different ~k would lose a prepared spin orientation fast. However, typically there are many scattering events changing rapidly the momentum and effective magnetic field (to B(~k 0 ) in the figure), before a spin can precess only once. This results in a supression of the spin relaxation and is called motional narrowing. In graphene, the corresponding spin relaxation time can be expressed as [59] τsfDP ≈ and. 1 vF = 2 λe ∆so τe ∆2so. vF λDP sf = √ 2∆so. (2.68). (2.69). Therefore, if the spin relaxation in graphene is dominated by the DP mechanism, then τsf ∝ τe−1 .. 2.9.4. Comparison between EY and DP Mechanism Both the EY as well as the DP mechanism are due to SO interaction. However, in case of the EY mechanism, the spin relaxation takes place during the scattering events, while for the DP mechanism, it happens in between these events. −1 In both cases τsf ∝ ∆−2 so and λsf ∝ ∆so . Therefore, in systems with low spin orbit interaction, the spin relaxation times and lengths are long. The smaller ∆so , the larger the values of both τsf and λsf .. 33.